[oj Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. 319 



Nr. IV. Hydraulischer Mergel von Kufstein. Eingesendet 

 von den Herren Fabrikanten Kraft und Egg er. 



a) Ungebrannter, b) gebrannter Mergel. 



Gehalt in 100 Theilen: a. b. 



Kieselerde 18-2 26-8 



Thonerde 7-0 10-3 



Eisenoxyd- l'S 1-9 



Kohlens. Kalk 72-4 S9-8 (Aetzkalk.) 



„■ Magnesia 0-2 0-3 



Alkali • . 0-5 0-7 



Spur (KohleuBäure.) 



99^6 99^ 



Nr. V. Liaskohle vonWaidhofen an der Ybbs. Eingesendet 

 von Herrn Gottlieb Fabian. 



Asche in 100 Theilen 1-0 



Wasser in 100 Theilen 19-2 



Reducirte Gewichtstheile Blei 25"20 



Wärme-Einheiten • • 56'SO 



Aequiv. einer Klafter weichen Holzes sind Centner 9-2 



Nr. VI. Eisenerze des K r o n s t ä d t e r Bergbaues. Eingesen- 

 det von dem Verwaltungsrathe. Analysirt von Herrn Egmont Glase l, Vo- 

 lontär im Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. 



Sämmtliche Proben stammen aus dem Teleker Eisensteinvorkommen. 



Nr. 1. von der 1. Klafter des Bauholzer Stollen. 

 2 K 



» •*• " » 10. )f » n » 



4 In 



» o. „ „ <4o. „ „ „ „ 



n '• n n ""• » » Ji » 



» ®' » » ""• )j n n » 



„ 9. „ „ 40. „ „ „ 



„ 10. Aus dem Glückauf- Feldmaass am Tage, neben Bauholzer Stollen. 



„ 11. „ „ „ „ angrenzend dem arabischen Grubenfelde. 



, 12- „ „ Bauholzer Peldmaass Übertags neben dem Fahrweg. 



«13. „ „ „ Feld „ „ „ Kreuz. 



„ ii. „ „ „ „ „ hinter „ „ 



„ 15. „ „ „ Grubenfeld „ im Garten. 



» 16. ,, „ Irenc-Feldmass „ höherer Horizont. 



„17. „ „ „ Grubenfeld „ vom tieferen Horizont. 



„ 18. „ „ Carolina-Feldmass „ etwas unter der Kuppe. 



i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



Kieselerde 1830 21-30 lä-30 28-50 1210 1310 140t> 1236 2339 



Thonerde 4-90 1-30 Spur 0-30 0-80 Spur 2-54 3-69 411 



Eisenoxyd u. Oxydul . 63-äO 58-74 73-84 30-74 49-12 42-67 41-50 56-06 13-52 



Manganoxydul . . . 0-42 Spur 2-56 186 0-52 1-03 0-98 4-38 2-10 



Kalkerde 4-30 7-80 2-20 8-20 930 900 13-4:-> 4-65 21-04 



Magnesia Spur Spur 0-70 7-20 6-90 8-70 6-45 2-23 10-97 



Glühverlust, Kohlen- 



säuiC; Wasser . . 9-30 12-60 6-iO 20-90 22-00 25-10 20-83 17-36 24-Oi 

 Summe , . 100-22 100-74 101 -00 99-70 lOJ-74 99-60 9981 10083 9917 



Metallisches Eisen . 44-45 4112 51-69 21-52 3j-29 2986 29-05 39-2i 9-47 



42 



